## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 3, No. 1, Desember 2020, 98 – 113 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v3i1.1061
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU

## PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI UJI TEKAN BATU BATA MERAH DI KAMPUNG DURUNG KIDUL, BOJONG, NAGREG JAWA BARAT
Intan Rahmatillah, Yoanita Yuniati, Yuniar, Andrean Maulana, Sely Putri Oktaviani
Institut Teknologi Nasional Bandung, Jl. PHH. Mustofa 23, Bandung, 40124, Indonesia
Email: intanr@itenas.ac.id

## ABSTRAK
Pengrajin  batu  bata  merah  banyak  ditemui diberbagai  daerah  di  Jawa  Barat,  salah satunya  adalah  di  daerah Kampung  Durung  Kidul Bojong  Nagreg.  Keterampilan pengrajin  membuat  batu  bata  di daerah tersebut diperoleh  secara  turun  temurun. Proses  pembuatan  batu  bata  merah  dilakukan  secara  sederhana  yaitu  memanfaatkan tanah  liat  yang  berada  di  lingkungan  sekitar  yang  dicampur  kemudian  dicetak  dan dibakar menggunakan sekam. Hasil pengamatan dan wawancara teridentifikasi bahwa pemahaman  pengrajin  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  pemahaman  pentingnya produk bata yang sesuai dengan standar SNI masih kurang. Berdasarkan hal tersebut maka  dalam kegiatan  ini  dilakukan  penyuluhan  mengenai  standar  SNI  batu  bata merah dan memfasilitasi pengrajin untuk menguji produk batu bata merah khususnya terkait  pengujian  uji  tekan.  Hasil  pengujian  menunjukkan nilai  kuat  tekan  dari  45 sampel berkisar dari 6.75 – 14.616 N/mm 2 , dengan kategori kualitas menurut standar SNI  15-2094-2000  adalah  kelas  II  dan  kelas  III.  Hal  ini  menunjukkan pengrajin  di Desa  Bojong  perlu  dibantu  untuk  meningkatkan  kualitas  produk  batu  batanya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan rancangan rencana peningkatan kualitas batu bata merah yang perlu dilakukan para pengrajin.

## ABSTRACK
Redbrick craftsmen can be found in various regions in West Java, one of which is in the area of Kampung Durung Kidul Bojong Nagreg. The skills of craftsmen making bricks  in  the  area  are  passed  down  from  generation  to  generation.  The  process  of making  red  bricks  is  carried  out  simply  by  utilizing  the  clay  in  the  surrounding environment  which  is  mixed then  molded  and  burned  using  husks.  The  results  of observations  and  interviews  identified  that  the  understanding  of  the  craftsmen  to improve  the  quality  and  understanding  of  the  importance  of  brick  products  by  SNI standards was still lacking. Based on this, in this activity, counseling was carried out on the SNI standard for red bricks and facilitated the craftsmen to test the red brick products,  especially  with  the  test  of  pressure  tests.  The  test  results  showed  that  the compressive  strength  of  45  samples ranged  from  6.75 - 14.616  N  /  mm2,  with  the quality category according to the SNI 15-2094-2000 standard being class II and class III. This shows that the craftsmen in Bojong Village need to be helped to improve the quality  of  their  brick  products.  Community  service  activities  provide  a  plan  for improving the quality of the red bricks that craftsmen need to do.

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 3, No. 1, Desember 2020, 98 – 113 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v3i1.1061 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
KEYWORDS ARTICLE HISTORY Kualitas, SNI, uji tekan, batu bata merah Received 19 November 2020 Revised 11 Desember 2020 Accepted 23 Desember 2020 Quality, SNI, press test, red bricks
CORRESPONDENCE Intan @ intanr@itenas.ac.id

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan penduduk  dan kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal meyebabkan  dibutuhkannya  pembangunan  infrastruktur.  Kebutuhan  tempat tinggal  dapat  terpenuhi  dengan  cara  menyediakan  bahan  bangunan  yang memenuhi persyaratan teknis, mudah didapat, dan harganya murah sehingga dapat dijangkau  oleh  masyarakat,  terutama  bagi  yang  berpenghasilan  menengah  ke bawah (Irianto,  2019).  Salah  satu  komponen  konstruksi  yang  digunakan  adalah batu bata merah.
Batu bata merah merupakan bahan bangunan yang digunakan sebagai bahan penyusunan dinding dan merupakan bangunan non struktural yang tidak memikul beban secara langsung (Amir, 2019). Kelebihan dari bata merah adalah memiliki ukuran  yang  kecil  sehingga  mudah  dalam  pengirimannya,  dan  harga  bata  merah lebih  ekonomis  dibandingkan  dengan  jenis  bata  lainnya (Dwiwanto,  2020).  Bata merah  merupakan  material  konstruksi  yang  paling fireproof dan  dapat  meredam suara apabila dipasang dengan baik (Setiadi, 2019). Batu bata merah terbuat dari tanah liat ditambah air dengan atau tanpa bahan  campuran lain melalui beberapa tahap  pengerjaan  seperti  menggali,  mengolah,  mencetak,  mengeringkan, membakar  hingga  matang  dan  berubah  warna,  serta  akan  mengeras seperti  batu setelah  didinginkan,  sehingga  tidak  dapat  hancur  lagi  bila  direndam  dalam  air. Bata merah pejal untuk pasangan dinding adalah bahan bangunan yang berpentuk prisma segi empat panjang, dengan volume lubang maksimal 15% dan digunakan untuk  konstruksi  dinding  bangunan,  dibuat  dari  tanah  liat  dengan  atau  tanpa dicampur  bahan  aditif  dapat  dibakar  pada  suhu  tertentu (Badan  Standarisasi Nasional, 2000).

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 3, No. 1, Desember 2020, 98 – 113 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v3i1.1061 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
Kampung  Durung  Kidul,  Nagreg  merupakan  salah  satu  kawasan  sentra produksi batu bata merah di Jawa Barat. Sekitar 80% kepala keluarga merupakan pengrajin bata merah, dan lainnya bermatapencaharian sebagai petani. Bata merah yang  dihasilkan  memiliki  harga  yang  cukup  murah  dibandingkan  dengan  bata merah  dari daerah  lainnya.  Para  pengrajin  batu  bata  merah  di  Nagreg  meyakini bahwa  walaupun  harga  produknya  murah,  tetapi  memiliki  kualitas  yang  baik. Proses  produksi  bata  merah  di  kampung  Durung  Kidul  Nagreg  masih  dilakukan secara  konvensional  tanpa  bantuan  alat  khusus  yang  biasa  digunakan  di perusahaan  besar.  Proses  pencampuran  komposisi  bahan  dilakukan  dengan bantuan  cangkul  dan dicampur  dengan  air  dan  campuran  lain  secara  manual dengan  cara diinjak-injak  pengrajin,  kemudian  dicetak  secara  manual.  Proses pengeringan  bata  sangat  bergantung  pada  sinar  matahari.  Apabila  sedang  musim hujan maka proses pengeringan dapat berlangsung lebih dari 14 hari. Sedangkan proses pembakarannya dilakukan dengan menggunakan media sekam padi selama 14  hari.  Saat  ini  rata-rata  bata  merah  yang  dihasilkan  setiap  lio  di  kampung Durung  Kidul  adalah  sebanyak  500-1000  unit  per  hari.  Jumlah  ini  masih  sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah bata merah yang dihasilkan oleh perusahaan besar, yakni 10.000-15.000 per hari.
Terdapat syarat standar kualitas batu bata menurut SNI 15-2094-2000 yaitu dari  sifat  tampak,  ukuran  dan  toleransi,  kuat  tekan,  kerapatan  semu,  dan penyerapan air. Batu bata harus berbentuk prisma persegi panjang yang memiliki rusuk-rusuk  yang  tajam  dan  siku,  bidang  sisi  datar, tidak  retak-retak,  serta  tidak terlalu banyak  gelembung dan tidak hancur jika direndam di dalam air. Terdapat tiga  kelas  hasil  kuat  tekan  rata-rata  yaitu  kelas  50  untuk  kuat  tekan  minimum  5 MPa,  kelas  100  untuk  kuat  tekan  minimum  10  MPa,  dan  kelas  150  untuk  kuat tekan minimum 15 MPa.
Permasalahan  yang  dihadapi  pengrajin  bata  di  kampung  Durung  Kidul adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya produk bata sesuai dengan standar SNI.  Pengrajin  bata  merah  kawasan  kampung  Durung  Kidul  belum  pernah

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 3, No. 1, Desember 2020, 98 – 113 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v3i1.1061
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
melakukan  pengujian  kualitas  produknya  seperti  uji  kuat  tekan  di  laboratorium atau  balai  pengujian.  Selama  berlangsung  dan  setelah  proses  pembuatan  bata merah  selesai,  pengrajin  tidak  melakukan quality  control yang  baik  karena  tidak adanya peralatan memadai serta ketidaktahuan mengenai syarat mutu bata merah.
Informasi  yang  diperoleh  dari  konsumen  dan  pengepul,  produk  batu  bata merah  yang  dihasilkan  di  kawasan  ini  kurang  kuat.  Pada  saat  pengantaran  bata merah  ke  konsumen,  sering  dijumpai  batu  bata  yang  rusak  atau  retak. Pengrajin selalu  menambahkan  jumlah  bata  merah  yang  dikirim  sebanyak  1%-2%  dari jumlah  pesanan  untuk  penggantian  bata  merah  yang  rusak  pada  saat  tiba  di tempat.  Bata  merah  lebih  sensitif  terhadap  deformasi  dibandingkan  dengan  jenis bata lainnya. Kekuatan bata merah sangat bergantung pada material tanah, proses pembakaran, dan dimensi yang relatif kecil (Setiadi, 2019).
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  pengrajin  perlu  dibekali  dengan ilmu  pengetahuan  mengenai  syarat-syarat  mutu  pada  SNI  15-2094-2000  agar dapat  memperbaiki  kualitas  produknya.  Selain  itu  perlunya  pendampingan pembuatan  batu  bata  yang  sesuai  standar  mutu.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk memberikan  penyuluhan  atau  memberikan  informasi  mengenai  standar  kualitas batu  bata  merah  SNI  15-2094-2000.  Kegiatan  juga  dilakukan  dengan  cara memfasilitasi para pengrajin untuk melakukan pengujian kualitas produknya, yang dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini ditujukan dengan pengujian kuat tekan  batu  bata  merah.  Kegiatan  dilanjutkan  dengan  melakukan  pendampingan penyusunan rencana peningkatan kualitas batu bata merah.

## METODE
Kegiatan PKM dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Melakukan observasi  lapangan  ke  kawasan  pengrajin  bata  merah  Nagreg untuk  mengetahui kondisi tempat produksi, proses produksi yang dilakukan, dan kualitas bata merah yang dibuat; 2) Identifikasi masalah, bertujuan untuk menggali permasalahan yang timbul  berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  wawancara  kepada  mitra  pengrajin;  3)

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 3, No. 1, Desember 2020, 98 – 113 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v3i1.1061 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
Pemberian  penjelasan  mengenai  kualitas  batu  bata  merah  dan  pentingnya sertifikasi  SNI  kepada  pengrajin  batu  bata  merah,  dengan  maksud  memperoleh tambahan  pengetahuan  dan  wawasan  tentang  upaya  peningkatan  kualitas  bata merah,  dan  pentingnya  membuat  produk yang  sesuai  dengan  standar;  4) pengambilan  data  sampel  bata  merah  dari  beberapa  pengrajin,  untuk  dilakukan pengujian  di  laboratorium;  5)  Pengujian  kualitas  bata  di  laboratorium,  bertujuan untuk  mengetahui  kualitas  produk  bata  dari  para  pengrajin  di  daerah Nagreg, dilihat sisi tingkat kekuatan tekan; 6) Pemilihan batu bata dengan kualitas terbaik berdasarkan  hasil  pengujian,  bertujuan  untuk  mengetahui  kelas  kualitas  bata merah  berdasarkan  standar SNI  15-2094-2000;  dan  7)  Perencanaan  rancangan upaya  peningkatan  kualitas  bata  merah  untuk  dapat  mencapai  kualitas  yang mendapatkan pengajuan sertifikasi SNI.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  telah  dilaksanakan  dengan  hasil sebagai berikut:
a. Observasi lapangan
Kegiatan  dilakukan  kunjungan  ke  lokasi  industri  batu  bata  merah. Peta lokasi pengrajin batu bata terdapat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Peta Lokasi Industri Batu Bata Merah
Kunjungan  dilakukan  dengan  pengamatan  secara  langsung  proses  produksi batu bata, wawancara mengenai kualitas, dan proses pemasaran produk batu bata. Bata  merah  yang  dibuat  adalah  batu  buatan  yang  berasal  dari  tanah  liat  yang

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 3, No. 1, Desember 2020, 98 – 113 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v3i1.1061 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
dalam  keadaan  lekat  dicetak,  dijemur  beberapa  hari  sesuai  dengan  aturan  lalu dibakar sampai matang. Tanah liat diambil dari lahan yang terletak disekitar lokasi pembuatan.  Proses  produksi  masih  dilaksanakan  secara  tradisional,  belum ditunjang  proses  pemesinan  pencampuran,  pencetakan,  maupun  pemotongan. Kondisi lokasi pengrajin batu bata terdapat pada Gambar 2.
Gambar 2. Kondisi Lokasi Pengrajin Batu Bata
b. Identifikasi Permasalahan
Hasil pengamatan dan diskusi dengan pihak pengrajin teridentifikasi bahwa berdasarkan  hasil pengamatan  dan  wawancara  pengrajin  batu  bata di  kampung Durung  Kidul Nagreg,  proses  pembuatan  bata  merah  masih  bersifat  tradisional sehingga  kualitas  batu  bata  yang  dihasilkan  permukaannya  tidak  halus  atau  rata. Belum  adanya  kegiatan  pengendalian  kualitas,  hal  ini  disebabkan  tidak  adanya keterbatasan serta ketidaktahuan tentang syarat mutu bata merah. Berdasarkan dari informasi  konsumen  dan  pengepul,  produk  batu  bata  merah  yang  dihasilkan  di kawasan  ini  kurang  kuat  dan  pada  saat  pengantaran  bata  merah  ke  konsumen, masih  terdapat  batu  bata  yang  rusak  atau  retak.  Pengrajin  selalu  menambahkan jumlah  bata  merah  yang  dikirim  dengan  jumlah  sekitar  1%-2%  dari  jumlah pesanan untuk penggantian bata merah yang rusak pada saat tiba di konsumen.
Pengrajin  memiliki keterbatasan pengetahuan  mengenai  pentingnya  produk bata  yang  sesuai  dengan  standar  SNI.  Pengrajin  bata  merah  kawasan  kampung Durung Kidul belum pernah  melakukan pengujian kualitas produknya seperti uji kuat  tekan  di  laboratorium  atau  balai  pengujian.  Pengrajin  perlu dibekali  dengan ilmu  pengetahuan  mengenai  syarat-syarat  mutu  pada  SNI  15-2094-2000  agar

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 3, No. 1, Desember 2020, 98 – 113 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v3i1.1061 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 3, No. 1, Desember 2020, 98 – 113 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v3i1.1061 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
metode.  SNI  disusun  berdasarkan  konsensus  semua  pihak  yang  terkait  dengan memperhatikan  syarat-syarat  keselamatan,  keamanan,  kesehatan  lingkungan hidup,  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta  pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
Penerapan  SNI  pada  dasarnya  bersifat  sukarela.  SNI  yang  diberlakukan secara  wajib  (SNI  Wajib)  diberlakukan  sama  terhadap  barang  dan  atau  jasa produksi  dalam  negeri  maupun  impor  yang  diperdagangkan  dalam  wilayah Indonesia. Untuk  Sertifikasi  Penggunaan  Tanda  SNI  adalah  pencantuman  tanda yang biasanya berupa tulisan “SNI” dan dicantumkan pada kemasan produk yang diberikan  oleh  BSN  sebagai  pemilik  logo  SNI.  Di  Indonesia,  lembaga  yang dianggap  kompeten  untuk  mengeluarkan  sertifikat  Kesesuaian  Produk  (COC: Certificate Of Conformity) adalah Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi  KAN  (Komite  Akreditasi  Nasional). Manfaat  penerapan  SNI  produk antara lain adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin mutu hasil industri, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Produk yang telah menggunakan  standar  SNI  diharapkan  memiliki  mutu  yang  baik  dan konsisten  sehingga  dapat  meningkatkan  daya  saing dan  pemasaran  secara global.
2. Melindungi konsumen dan meningkatkan kepuasan konsumen. Konsumen dapat menjadi lebih percaya saat memilih produk ber-SNI, bahwa produk tersebut aman, dapat diandalkan, dan berkualitas tinggi.
3. Memfasilitasi  produsen  dalam  upaya  peningkatan  pangsa  pasar  produk yang dihasilkan
Menurut  SNI  15-2094-2000,  bata  merah  pejal  tradisional  adalah  bahan bangunan yang berbentuk prisma segi empat panjang, pejal atau berlubang dengan volume  lubang  maksimum  15%,  dan  digunakan  untuk  konstruksi  dinding bangunan, yang dibuat dari tanah liat dengan atau tanpa dicampur bahan aditif dan

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 3, No. 1, Desember 2020, 98 – 113 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v3i1.1061 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
dibakar pada suhu tertentu. Bentuk bata merah pejal umumnya merupakan prisma tegak (balok) dengan penampang empat persegi panjang. Ukuran bata merah pejal di berbagai tempat dan daerah tidak sama besarnya. Ukuran bata merah yang ada dipasaran berkisar antara 22x10½x4.8 cm sampai 24x11½x 5½ cm (Syaelendra et al., 2000).
Menurut (Umar,  2018),  batu  bata  dikatakan  bermutu  dan  berkualitas  baik apabila: 1). Batu bata harus bebas dari retak atau cacat, dan dari batu dan benjolan apapun. 2). Batu  bata  harus  seragam  dalam  ukuran,  dengan  sudut  tajam  dan  tepi yang rata. 3). Permukaan harus benar dalam bentuk persegi satu sama lain untuk menjamin kerapian pekerjaan. 4). Mempunyai ukuran, kuat tekan dan daya serap air  yang  dipersyaratkan. Mutu  bata  merah  pejal  terdiri  dari  beberapa  komponen mutu.  SNI  15-2094-2000  menyatakan  uraian  mengenai  syarat  mutu  bata  merah pejal tradisional sebagai berikut:
1. Tampilan
Batu  bata  merah  harus  mempunyai  rusuk-rusuk  yang  tajam  dan  siku, bidang  sisi  datar,  dan  tidak  ada  keretakan,  tidak  mudah  hancur  atau  patah, memiliki warna yang seragam, dan berbunyi nyaring bila dipukul.
2. Ukuran
Standar  ukuran  Bata  Merah  di  Indonesia  oleh  PU  (Pekerjaan  Umum) terdiri dari 2 jenis ukuran,  yaitu: (1) Panjang (p) 240 mm, lebar (l) 115  mm dan tinggi atau tebal (t)  52 mm (2) Panjang  (p)  230 mm, lebar 110 mm dan tinggi atau tebal 50 mm
3. Kuat tekan
Kuat  tekan  merupakan  kemampuan  suatu  material  atau  benda  untuk menahan  tekanan  atau  beban.  Kualitas  bata  biasanya  ditunjukkan  oleh  besar kecilnya kuat tekan, dan besar kecilnya kuat tekan dipengaruhi oleh suhu atau tingkat pembakaran, porositas dan bahan dasar (Pramono, 2014, dalam Umar, 2018).  Beragam  pengujian  model  bentuk  batu  bata  dilakukan  oleh  Rahman (2016)  yaitu  Kubus,  SNI  6  mm,  SNI  1  cm  dan  SNI  2  cm.  Standar  besaran

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 3, No. 1, Desember 2020, 98 – 113 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v3i1.1061
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
kuat  tekan  rata-rata  dan  koefisien  variansi  untuk  bata  merah  berdasarkan dokumen SNI 15-2094-2000 terdapat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kekuatan tekan rata-rata batu bata (SNI 15-2094-2000) Kelas Kuat tekan rata-rata kg/cm2 (MPa) Koefisien variasi dari kuat tekan rata-rata yang diuji (%) 50 50 (5 - < 10) 22 100 100 (10 - < 15) 15 150 150 (> 15) 15

## d. Pengambilan data sampel batu bata
Tahap  awal  perencanaan  upaya  peningkatan  kualitas  bata  merah,  adalah dengan melakukan pengambil data sampel batu bata merah yang diproduksi untuk kemudian dilakukan pengujian kualitas di laboratorium pengujian. Jumlah sampel dari  masing-masing  pengrajin  adalah  sebanyak  10  (sepuluh)  unit  sampel.  Data sampel  yang  diambil  terdapat  pada  Tabel  2,  dan  proses  pengambilan  data  dapat dilihat pada Gambar 4.
Tabel 2. Data Sampel Batu Bata Kode Sampel Nama Pengrajin Harga (Rp/unit) 1 Bapak Endin 380 2 Bapak Ajang 360 3 Bapak Odon 350 4 Bapak Enden 340 5 Bapak Ramdan 350
Gambar 4. Proses Pengambilan Data

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 3, No. 1, Desember 2020, 98 – 113 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v3i1.1061 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
e. Pengujian kualitas batu bata di laboratorium
Ukuran  kualitas  yang  diujikan  adalah  terkait  dengan  uji  tekan.  Pengujian dilakukan  di  Laboratorium  Pengujian  Struktur  Universitas  Pendidikan  Indonesia (UPI)  Bandung.  Kegiatan  pengujian  diantaranya  terdapat  pada  foto  kegiatan pengujian dan mesin yang digunakan terdapat pada Gambar 5.

## Gambar 5. Kegiatan Pengujian Mesin
Proses perhitungan  kuat  tekan  bahan  sampel  batu  bata  didasarkan  pada parameter hasil pengukuran yaitu luas bidang tekan dan beban tekan. Perhitungan luas  dilakukan  dengan  menggunakan  penggaris,  dan  beban  tekan  dilakukan dengan  menggunakan  mesin  Compression  Machine.  Tekanan  (simbol  P) didefinisikan  sebagai  gaya  tekan  yang  bekerja  pada  satu  satuan  luas  permukaan yang  mengalami  gaya  tekan,  dimana  bila  gaya  sebesar  F  bekerja  pada  sebuah bidang A (area), maka besarnya tekanan adalah ((Tipler, 1991 dalam Umar, 2018)
= (1)
Keterangan:
P= kuat tekan bahan, dalam N/m 2
F= gaya tekan (beban tekan) maksimum, satuan Newton A= luas bidang bahan, satuan meter persegi (m 2 ) Satuan tekanan  dalam  satuan  internasional  (SI)  adalah  N/m2,  atau  Pascal (disingkat Pa). Jadi 1 N/m2 = 1 Pa. Satuan pascal adalah tekanan yang dilakukan oleh  gaya  satuan  newton  pada  luas  permukaan  satu  meter  persegi.  Hasil pengukuran uji tekan terdapat pada Tabel 3.

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 3, No. 1, Desember 2020, 98 – 113 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v3i1.1061
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU

## Tabel 3. Hasil Pengukuran Uji Tekan
Kode 1 Dimensi Kode 2 Dimensi Sampel Berat (kg) Berat Jenis (gr/cm³) Force (kN) Hasil Konversi Kuat Tekan (N/mm ² ) Sampel Berat (kg) Berat Jenis (gr/cm³) Force (kN) Hasil Konversi Kuat Tekan (N/mm ² ) 1 1.350 1.579 261300 12.683 1 1.140 1.333 228200 11.076 2 1.340 1.567 254100 12.334 2 1.220 1.427 199700 9.693 3 1.325 1.550 240400 11.669 3 1.180 1.380 180200 8.747 4 1.375 1.608 236400 11.474 4 1.200 1.404 148600 7.213 5 1.340 1.567 260600 12.649 5 1.180 1.380 195500 9.489 6 1.355 1.585 222800 10.814 6 1.220 1.427 188200 9.135 7 1.365 1.596 262400 12.736 7 1.245 1.456 143900 6.985 8 1.325 1.550 247100 11.994 8 1.190 1.392 216500 10.508 9 1.325 1.550 233500 11.334 9 1.250 1.462 297000 14.416 10 1.365 1.596 224800 10.911 10 1.155 1.351 251900 12.227 1.575 244340 11.860 1.401 204970 9.949 0.021 14992.309 0.728 0.042 46264.795 2.246 1.550 222800 10.814 1.333 143900 6.985 1.608 262400 12.736 1.462 297000 14.416 Kode 3 Dimensi Kode 4 Dimensi Sampel Berat (kg) Berat Jenis (gr/cm³) Force (kN) Hasil Konversi Kuat Tekan (N/mm ² ) Sampel Berat (kg) Berat Jenis (gr/cm³) Force (kN) Hasil Konversi Kuat Tekan (N/mm ² ) 1 1.170 1.405 265800 13.250 1 1.130 1.357 174400 8.694 2 1.220 1.465 230500 11.490 2 1.120 1.345 187300 9.337 3 1.205 1.447 237900 11.859 3 1.120 1.345 215300 10.733 4 1.195 1.435 233800 11.655 4 1.130 1.357 203600 10.149 5 1.165 1.399 212700 10.603 5 1.135 1.363 168500 8.400 6 1.170 1.405 190900 9.516 7 1.185 1.423 248700 12.398 8 1.155 1.387 135400 6.750 9 1.135 1.363 186800 9.312 10 1.210 1.453 199800 9.960 1.418 214230 10.679 1.353 189820 9.462 0.032 37678.525 1.878 0.008 19607.320 0.977 1.363 135400 6.750 1.345 168500 8.400 1.465 265800 13.250 1.363 215300 10.733 Kode 5 Dimensi Kode - Dimensi Sampel Berat (kg) Berat Jenis (gr/cm³) Force (kN) Hasil Konversi Kuat Tekan (N/mm ² ) 1 1.295 1.556 203100.0 10.125 2 1.290 1.550 145700.0 7.263 3 1.300 1.562 206600.0 10.299 4 1.270 1.526 222600.0 11.097 5 1.200 1.441 219600.0 10.947 6 1.295 1.556 218300.0 10.882 7 1.280 1.538 158300.0 7.891 8 1.275 1.532 155400.0 7.747 9 1.220 1.465 233000.0 11.615 10 1.275 1.532 171900.0 8.569 1.526 193450 9.643 0.041 32333.514 1.612 1.441 145700 7.263 1.562 233000 11.615
190x90x50 (mm)
185x90x50 (mm) 185x90x50 (mm) 185x90x50 (mm) - Nilai Rataan Standar Deviasi Nilai Rataan Standar Deviasi Min Max 190x90x50 (mm) Max Nilai Rataan Standar Deviasi Min Max Nilai Rataan Standar Deviasi Min Standar Deviasi Min Max Min Max Nilai Rataan

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 3, No. 1, Desember 2020, 98 – 113 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v3i1.1061
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
Grafik nilai kuat tekan dan rataan kekuatan tekan batu bata terdapat pada Gambar 6 dan Gambar 7.
Gambar 6.  Grafik Hasil Konversi Kuat Tekan (N/mm²) Per Sampel Kode
Gambar 7. Grafik Nilai Rataan Kekuatan Tekan (N/mm²) Per Sampel Kode

## f. Pemilihan  batu  bata  dengan  kualitas  terbaik  berdasarkan  hasil pengujian
Hasil  pengujian  yang  terdapat  pada  Tabel  4  menunjukkan  bahwa  rataan kualitas  uji  tekan  bata  merah  yang  secara  berurutan  dari  rataan  tertinggi.  Hasil pengujian  kuat  tekan  sampel  batu  bata  berada  pada  kelas  kualitas  II  dan  III berdasarkan  standar  SNI  15-2094-2000.  (Rahman,  2016)  menemukan  salah  satu alternatif  untuk  meningkatkan  kualitas  uji  tekan  bata  merah,  dengan menambahkan  mortar  pasir  kwarsa.  Variasi  waktu  lama  penginjakan  saat

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 3, No. 1, Desember 2020, 98 – 113 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v3i1.1061 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
pembuatan  bata  merah  juga  berpengaruh  terhadap  kuat  tekan  (Medika  et  al., 2018). Dalam jurnal yang sama, Prakoso (2018) menemukan penambahan abu dan air  saat  pengadukan  tanah  liat  ternyata menurunkan  kuat  tekan  bata  merah. Alternatif  peningkatan  kuat  tekan  bata  merah  harus  disesuaikan  dengan  kondisi sumber daya pengrajin setempat, agar kualitas dapat terjaga secara berkelanjutan.
Tabel 4. Urutan Tertinggi Kualitas Uji Tekan Bata Merah
Kode Kelas Kualitas Menurut SNI Nilai Rataan Kualitas Uji Tekan (N/mm²) Nilai Standar Deviasi Nilai Max Kuat Tekan (N/mm²) Nilai Min Kuat Tekan (N/mm²) 1 II 11,860 0,728 12,736 10,814 3 10,679 1,878 13,250 6,750 2 III 9,949 2,246 14,416 6,985 5 9,643 1,612 11,615 7,263 4 9,462 0,977 10,733 8,400
Hasil  pengujian  kuat  tekan  sampel  batu  bata  berada  pada  kelas  kualitas II dan III berdasarkan standar SNI 15-2094-2000.
g. Perencanaan  rancangah  upaya  peningkatan  kualitas  batu  bata  untuk dapat mencapai kualitas yang mendapatkan pengakuan sertifikasi SNI
Kegiatan  yang  dilakukan  merupakan  perancangan  rencana  tindak  lanjut untuk  kegiatan  peningkatan  kualitas  berkesinambungan.  Perancangan  rencana tindak  lanjut  upaya  peningkatan  kualitas  sebagai  langkah  untuk  memperoleh sertifikasi SNI, dimana rencana meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Pengujian kualitas bata bata di Balai besar keramik
Batu  bata  dengan  peringkat  tertinggi  dilakukan  pengujian  kualitas  batu bata  di  Balai  Besar  Keramik  secara  menyeluruh  sesuai  SNI.  Pengujian  yang dilakukan  adalah  uji  kenampakan,  ukuran,  kerataan,  kuat  tekan,  penyerapan air, dan kandungan garam.
2. Evaluasi komposisi bahan batu bata merah

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 3, No. 1, Desember 2020, 98 – 113 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v3i1.1061 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
Evaluasi komposisi bahan baku bata bata didasarkan pada studi literatur dan  diskusi  dengan  para  pengrajin.  Beberapa  studi  menunjukkan  perbedaan komposisi  tanah  liat,  air  dan  sekam,  atau  penambahan  campuran  bahan adukan  batu  bata  seperti  pasir  laut,  serbuk  gergaji,  serabut  kelapa  atau cangkang telur.
3. Evaluasi proses pembuatan
Kegiatan ini didasarkan  pada  temuan  bahwa  salah  satu  faktor  yang menunjukkan perbedaan  kualitas  diantara  para  pengrajin  batu  bata  adalah perbedaan  proses  pengadukan,  karena  secara  bahan  baku  dan  proses pengeringan pada prinsipnya sama. Tahapan lain yang dapat dilakukan adalah pencarian mitra kerja sama kegiatan pengabdian masyarakat untuk membantu perancangan mesin pada proses pencetakan batu bata
4. Analisis sistem manajemen mutu
Kegiatan  direncanakan  meliputi  rancangan  pemeriksaan  kualitas  bahan baku, pengendalian proses, dan pemeriksaan kualitas produk batu bata.
Luaran  dari  kegiatan  ini  adalah  diharapkan  para  pengrajin  bata  bata  dapat meningkatkan  kualitas  produksi  batu  batanya  dan  memperoleh  pengakuan sertifikasi  SNI.  Hasil  akhir  yang  diharapkan  adalah  produksi  batu  bata  dapat meningkat  jumlahnya  dengan  kualitas  yang  baik,  biaya  bahan  baku  serta  proses pembuatan  yang  lebih  efisien  dan  ekonomis,  sehingga  diharapkan  hal  ini  dapat berdampak pada peningkatan pendapatan pengrajin batu bata di Kampung Durung Kidul, Desa Bojong, Nagreg.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kegiatan penyuluhan telah dilaksanakan dengan materi inti Sosialisasi Upaya Peningkatan Kualitas, berdasarkan identifikasi bahwa pemahaman,
pengetahuan,  wawasan,  dan  fasilitas  pengrajin,  relatif  masih  kurang.

## JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat
P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 3, No. 1, Desember 2020, 98 – 113 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v3i1.1061
PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
pemahaman,  pengetahuan,  wawasan,  dan  fasilitas  pengrajin,  relatif  masih kurang.
2. Fasilitasi Pengujian kuat tekan di lanoratorium menunjukkan bahwa nilai kuat tekan  dari  sampel  yang  diuji  adalah  berkisar  6.75  Mpa  sampai  14.616 Mpa, berada pada kategori II dan III standar SNI. Hasil ini menunjukkan perlunya diberikan pelatihan/penyuluhan secara rutin agar dapat meningkatkan kualitas bata  bata  secara  berkelanjutan,  terutama  untuk  melakukan  variasi  campuran air, mortar, debu dan lama penginjakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir, M. Y. (2019). PKM dalam Peningkatan Kualitas dengan Penggunaan Abu Sekam Padi sebagai Pengganti Sebagian Tanah Liat di Desa Kalukubula Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah Rosmiaty Arifin. 3, 23 – 28.
Badan Standarisasi Nasional. (2000). SNI 15-2094-2000: Bata Merah Pejal Untuk Pasangan Dinding. In Badan Standarisasi Nasional (BSN).
Dwiwanto, D. (2020). No Title. https://artikel.rumah123.com/plus-minus-batu-
bata-merah-dan-bata-putih-bagus-mana-ya-26386
Irianto, E. B. (2019). Kualitas Batu Bata Merah Dengan Menggunakan Campuran Sebuk Gergaji. 27. https://doi.org/10.31227/osf.io/4h8nd
Medika, Y. P., Elhusna, & Wahyuni, A. S. (2018). Pengaruh Proses Pengadukan Tanah Liat terhadap Kuat Tekan Bata Merah. Jurnal Inersia, 10(2), 29 – 34. Rahman, H. A. (2016). Uji Kuat Tekan Bata Merah menggunakan Mortar Pasir
Kwarsa. Universitas Brawijaya.
Setiadi, R. R. (2019). No Title. Batu Merah. https://ryanrakhmats.wordpress.com/2019/08/10/bata-merah/
Umar, M. (2018). Uji Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Batu Bata. UIN Alaudin Makassar.